I 
1t Ë 
îa tonnelle. Quand ils font cuits , On leS prend ftir 
t\ïie planche , & on les porte , comme on voit dans 
lès figures. On bouche ie devant des arcades avec 
des torches faites de la mçrne terre que le four, f^oy^i 
Touche, Yerreriv- à bouteilles. 
Nous avons dit que les pots étoient faits à la înain 
ou au moule ; mais nous ajoutons qu'oRft le ijjême 
foin à éplucher la terre. 
On fait dans les verreries dont nous traitons , outre 
le cryftai , Iç verre blanc , le verre commun , les, ver- 
res de couleurs , & les émaux. 
Il femhle qu'on doive au hafard la rencontre de 
la première compofition du cryflal , que les Chi- 
rniftesont enfuiteperfeâionnée.Carc'eft à eux qu'on 
a robiigation de ces belles couleurs que l'on prati- 
que au cryilal , qui imitent fx bien les pierres pré- 
cieufes , avec la matière & l'emploi de leurs teintu- 
res qui fe tirent des métaux & des minéraux. 
Les premières ou élémentaires matières du cryftal 
font le falpêtre , le fel de fonde , la potaffe , le fable 
blanc &; cryïlallin , ou le caillou noir ou pierre à fu- 
fil réçkîit en poudre ; ce qui, n'ell pas difficile. Faites 
roiîgir ce caillou au feu , ^ettez-le dans de l'eau fraî- 
che , & il deviendra aifé à piler. Mais j'avertis qu'on 
ne s'en fert guère , quoiqu'ilfaffe le plus beau cryftal. 
On aime mieux employer le fable qu'on trouve tout 
pulyérilç, que de perdre du. tems & delà peine à pul- 
vérifer le caillou. 
Quand on fe fert du falpêtre feulement, on ne fait 
point de fritte ; on prend du falpêtre qu'on mêle avec 
ie fable ou caillou réduits en poudre , autrement ap- 
pellé tarce , &c on met le tout dans les pots : mais fi 
l'on emploie le fel de fonde , il faut faire une fritte. 
On prendra dans Vart de la verrerie la manière de 
tirer le fel de fonde. Cet 'auteur qui ne favoit rien 
d;u tout de l'art de la verrerije. , a. tiré ce qu'il peut y 
avoir de bon dans fon livre d'un auteur italien , ap- 
pelié Nery , & d'un auteur anglois appellé Merret. 
Le fel de fonde bien purifié donnera un très- beau 
cryitaL 
Il faut obferver que les Comportions qu^on don- 
nera du cryftal , quoiqu'elles réufHffent dans les ver- 
r&ries oh elles font en ufage, il ne s'enfuit pas qu'elles 
aient le même fu cçès ailleurs. Car les iéls peuvent 
être plus ou moins forts , les labiés plus ou moins fon- 
d-ans. Cela fuffit pour faire manquer : mais pour s'af- 
furer de fon fait , il faut recourir aux épreuves. Prcr 
nez cinq ou fix livres de compofition, mettez-les 
dans un petit creufet : procédez du refte comme dans 
les effais pour la verrerie en bouteille ; quand la ma- 
tière fera rafînée , fi le cryftal fe trouve trop tendre 
OA.I trop mol , il faut ajouter un peu de fable. S'il eft 
dur & qu'il ne fonde pas, il en faut conclure que les 
fels font foibles , ou que le fable eft très-dur ; & pour 
y remédier , il faut ou ajouter du fel , ou Qter du fa- 
ble. 
On peut compter fur les compofitions fuivantes. 
Prenez cent livres de falpêtre , cent cinquante li- 
vres de fable blanc , pur & net , & où il n'y ait point 
de matières terreftres, & dont on s'affurera , comme 
dans la verrerie à bouteilles. Ajoutez deux livres d'ar- 
fenic bknc; faites- en bien le mélange, rafinez , & 
quand la matière fera affinée , cueillez , foufîlez une 
pièce qui ait l'épaiiTeur d'un écu de France. Si le pa- 
pier paroît à-travers ce morceau de cryftal froid', 
comme à la vue , fans perdre de fa blancheur , le 
cryftal eft comme il doit être. Mais fi vous apperce- 
vez quelque teinture verdatre , prenez de l'arfenic 
blanc , pilez-le ; prenez-en plus ou moins , félon que 
le cryftal fera plus ou moins verdâtre : mettez-le dans 
un cortet de papier , & le gliftcz enfuite dans le trqw., 
d'une barre de fer , qu'on appelle le quarré; & plon- 
fez enfuite cette barre au fond du pot ; levant cette 
arre d'une main , ôc éloignant le vifage le plus que 
^ Tomé XrU. 
voils pourrez, afin créviter îa vapeur , pemettea cette 
barre ^ & lui faites faire le tour du pot : continuez 
cette manœuvre jufqu'à ce que la ba'rre foit rouge : 
retirez alors la barre ; & au bout de dgux ou trois 
heures^ vous appercevrez dit changement sen mieux 
dans votre cryftal. Mais pour lui donner encore plus 
de pureté, tirez-le hors du pot avec la .poche ou la 
cueilj,c.re ; faites4e couler dans de l'eau fraîche , dont 
vous remplirez des baquets. Quand il fera froid ^ re- 
levez-le de-ià ; remettez- le dans les pots ; refondez;-^ 
le j & vous aurez un cryftal plus pur. 
Autre compojition avec la mine de plomb. PreneÉ 
deux cens cinquante li vres de minium ou de mine de 
pipmb , cent livres de fable ; ajoutez cela à la com- 
pofition précédente , avec trois livres d'arfenic blanc; 
mêlez-bien ; faites fondre. 
Faites les obfervations précédemment indiquées ; 
fi Vous avez des groifils ou morceaux de cryftal cafté; 
ajoutez-les à la compofition avant que de la vcikltt 
dans les pots. , 
Autre compojkiofi aVec le feldefoiiât. Le fel de fou-^ 
de étant fait , comme on verra à l'article des glaces 
prenez de ce fel réduit en poudre cent cinquante livi 
deux cens vingt-fept livres de fable blanc, ou cailloU|^ 
ou tarce; ajoutez cinq livres de manganefe en poudre^ 
très-fine ; mêlez ; faites paffer par un crible de peauT 
m-êlez encore;,mettez le tout dans la carqu'aife, & fai- 
tesrcn un fritte , comme nous avons dit aux glaces» 
La manganefe de Piémont eôla m.eilleure.. Faites- 
la bien rougir au feu , puis jettez-la dans de l'eau 
fraîche ; retirex-la; faites-la fécher ; quand elle fera 
feche , pilez, paffez à un tamis de foie , elle fera 
préparée & prête à l'ufage* . ti 
Quand la fritte fera faite , plus. long-tems. vous lar 
gaî-derez ^ meillem-e elle fera. 
Quand vous voudrez vous enfervir ^ vous remar^î 
querez fi le cryftal qu'elle donnera fera fin,ou s'ilaura^ 
quelque teinture verdâtre ; & vous ajouterez de la- 
ma;ngapefe, en poudre plus ou moins/elon quele cry- 
ftallera plus ou moins verd ou obfcur; pour cela vous;: 
vous fervirez du quarré. Vous, -lailierez^ raffiner ; & 
vous achèverez de le rendre net , en le coulant dan» 
l'eau. 
Quand je dis qu'on fefert du quarré , c'eft de la. 
manière fuivante. Vous répandjrez la manganefe fur 
la furface dtjL cryftal avec une cueillere , & vous mê- 
lerez e:nfuit.e avec le quarré. Il y en a qui font faire 
le bout; rond à cet inftrument ; m,ais il n'en eft pas- 
plus commode pour cela. 
Autre compofiïion qui ne donner apas un beau cryflal^ 
maïs un beau verre blanc. Prenez de la foude d'AIicante 
pilée , & paffée au tamis, de foie , parce que cetî© 
foude étant mêlée de pierre , il eft bon que la pouf- 
ûere en foit très-menue , afin que cette pierre fe fon- 
de plus facilement. Prenez deux cens livres de cette 
foude ainfipaflée , cinquante livres de fel de nitre, 
deux cens ioixante-quinze livres de fable , dix on- 
ces de manganefe en poudre ; mêlez ; faites une fritte» 
Quand vous emploirez cette fritte, remarquez quand 
le cryftal fera en fufion , s'il n'eft pas un peu bleuâ* 
tre ou verd ; dans le cas oii cela feroit , ajoutez de 
la manganefe félonie befoin ; &: dans vos effais , fi; 
vous trouvez le cryftal un peu rouge , c'eft bon figne; 
cette rougeur paflera : fi cette rougeur eft trop fon- 
cée , jettez dans les pots quelques, livres de groifils. 
de cryftal ; cette addition mangera la rougeur. Si Is'. 
, pot étoit trop plein , il en faudroit ôter avec la po- 
che pour faire place au groifil. 
Objervation. Quand le cryftal fera en fufion , onts 
appercevra à fa lurface un fel , qu'on appelle fel de] 
? verre:, il ne faut pas ôter ce fel trop tôt , mais feule- 
ment quand la matière eft bien fondue , & qu'en lei 
tirant avec un ferret chaud on s'apperçoit que le verre 
e,Qipi»eace, à s'affiner. On enleye ce fel avec la po^ 
